702 H. Matthes u. L. Rath: Di- u. Tetroxystearinsäure. 
nicht oxydierte Fettsäuren, die salbenartige Konsistenz besaßen, 
in Lösung. 
18,5 g des Säuregemisches wurden nach Hazura mit der 
100 fachen Menge kalten Aethers während 24 Stunden ausgeschüttelt. 
Hierbei gingen nur 5 g und bei Wiederholung des Verfahrens nur 
noch 0,5 g in Lösung. Der Schmelzpunkt der gelösten Fraktionen 
lag bei 124°. Der bei 135—160° schmelzende Rückstand wurde zur 
Zerlegung im Soxhlet- Apparat extrahiert. Um festzustellen, 
ob größere Mengen Tetroxystearinsäure hierbei in Lösung gingen, 
wurde nach Verlauf von je 2—3 Stunden die Extraktion unter- 
brochen, die gelöste Säure isoliert, und ihr Schmelzpunkt bestimmt. 
Die Schmelzpunkte der auf diese Weise in Lösung gegangenen 
Fraktionen sind nachstehend angeführt: 
Fraktion I 1,80 g, Schmelzpunkt 124—125° 
II 1,20 8, 2 125 — 1260 
IIT 1,708, x 1260 
IV 1,508, y 1260 
V 1,208, " 1260 
VI 0,40g, r 1250 
VII 0,06 g, = 1251260 
Der Rückstand von 4 g schmolz bei 160°. Nach dem Um- 
krystallisieren wurden 3 g vom Schmelzpunkt 169—170° erhalten, 
ferner 0,6 &g vom Schmelzpunkt 148—150°. Der Rest bildete eine 
braune schmierige Masse. Der Schmelzpunkt der zweiten Fraktion 
änderte sich auch nach wiederholtem Umkrystallisieren nicht 
wesentlich. 
Nun blieb noch die Fraktion 148—150°% Um auch bei ihr 
festzustellen, ob sie ein Gemisch von Di- und Tetroxystearinsäure 
war, wurde sie nochmals im Soxhlet- Apparat mit Aether aus- 
gezögen. Nach 12 Stunden ging nichts mehr in Lösung. Der Rüek- 
stand schmolz bei 165°, die gelöste Säure bei 127°. 
Der Schmelzpunkt der Tetroxystearinsäure liegt bei 170°, 
der der Dioxystearinsäure bei 129°. 
Durch das Extraktionsverfahren im Soxhlet- Apparat 
gelang es also nachzuweisen, daß auch noch die Fraktion vom 
Schmelzpunkt 148—150° ein Gemisch von Dioxy- und Tetroxy- 
stearinsäure ist, und eine fast quantitative Trennung der beiden 
Oxystearinsäuren herbeizuführen. 
Nach Vereinigung aller ätherlöslichen Fraktionen, die Dioxy- 
stearinsäure enthalten mußten, wurden nach dem Umkrystallisieren 
glänzende, weiße, schuppenförmige Krystalle gewonnen, die bei 
1290 schmolzen. 
